634 Richard Kempf. 



chen getrübten, zum Teil silbergleich schimmernden Quarzprodukte des 

 Handels als Quarzgut. 1 ) Ein völlig blasenfreies Quarzglas herzustellen 

 ist schwierig 2 ), weil der Schmelz- und der Siedepunkt des Quarzes nahe 

 beieinander liegen 3 ): verlängert man den Schmelzprozeß oder erhitzt man 

 die zähe, teigartige Schmelzmasse auf höhere Temperatur, um die Blasen 

 zu vertreiben, so verdampft dabei ein großer Teil des geschmolzenen 

 Quarzes. Jedoch unterscheidet sieh das Quarzgut, abgesehen von seiner 

 Undurchsichtigkeit, in seinen Eigenschaften nicht wesentlich vom Quarzglas. 



Bezüglich der Bruchfestigkeit und Elastizität sind Quarz- und 

 Glasgefäße ungefähr gleich. Die Härte i\i^ Quarzes ist dagegen größer 

 als die iW< (ilases, nämlich = 7. naeh der allgemeinen Härteskala 4 ) ge- 

 rechnet. Mau kann daher mit einem Stück geschmolzenen Quarzglases 

 gewöhnliches Fensterglas ritzen und sehneiden. Das spezifische Gewicht 

 von Quarzglas beträgt etwa 2 - 3. Gegen Elektrizität ist Quarzglas ein 

 weit besserer Isolator als gewöhnliches (das. 5 ) 



Zwei beachtenswerte Eigenheiten zeigt das Quarzglas, worauf beson- 

 ders aufmerksam gemacht sei: seine verhältnismäßig leicht eintretende 

 Entglasbarkeit und seine Durchlässigkeit für (läse, zwei Mängel, 

 die sieh zum Teil wohl gegenseitig bedingen. 



Quarz geht bei 575° in eine andere Kristallform über, den soge- 

 nannten ß-Quarz, und bei Temperaturen über 1000" verwandelt er sich in 

 eine dritte Kristallform, die als Tridymit in der Natur vorkommt. In 

 diese:' Form ist < v >uarz zwischen 1000" und 1600° allein beständig. 6 ) 



Die Umwandlung des amorphen Quarzglases, das eine unterkühlte 

 Schmelze darstellt, in den kristallisierten Tridymit ist durch eine milchige 

 Trübung erkennbar und aaturgemäß mit einer erheblichen Lockerung- dv< 

 Gefüges verknüpft, so daß die Bruchfestigkeit des Quarzglases mit fort- 

 schreitender Entglasung ganz bedeutend abnimmt, 7 ) Ein völlig entglastes 



') In Anlehnung an die Bezeichnung Steingut vorgeschlagen von A.VoeJker; 

 vgl.: Quarzgut und Quarzglas, deren Eigenschaften und Verwendungsarten. Voordracht, 

 gehonden op de Algemeene Vergadering der Nederlandsche Chemische Vereeniging, 

 21. Juli 1910; Chem. Weekblad. Bd. 7, S. 777 (1910); Zeitschr. f.angew. Chem. Bd. 23, 

 S. 1857 und 1874 (1010). 



2 ) Vgl. z.B.: .7. Bmld, Verfahren zur Erzeugung von blasenfreier Quarzglas- 

 schmelze im Schmelzofen. D. R.-P. 168.574; Chem. Zentralbl. 1906, I, S. 1387. — Der- 

 selbe, Verfahren zur Erzeugung von Gegenständen aus geschmolzenem Quarz. D. R.-P. 

 175.867; Chem. Zentralbl. 1907, I. S. 142. 



:! ) Quarzgut schmilzt bei etwa 2100° und verdampft bereits bei etwa 2200° 

 ( .1. Voelker, loc. cit,). 



4 ) Siehe z.B.: Fehlinga Handwörterbuch der Chemie. Bd. 3. S. 546. Braun- 

 schweig 1878. 



5 ) F. Bock, Einige Neuerungen in der technischen Anwendung der Kieselsäure. 

 Chem.-Ztg. Bd. 35, S. 232 (1911). ' 



6 ) Vgl. z.B.: Kurt Arndt, Die Anwendung der physikalischen Chemie in der 

 Industrie feuerfester Erzeugnisse. Chem.-Ztg. Bd. 35, S. 213 (1911). 



7 ) Siehe z.B.: Ä. Blackie, Über das Verhalten von geschmolzenem Siliciumdiuxyd 

 bei hohen Temperaturen. Chem. News. Vol. 104. p. 77 (1911): Chem. Zentralbl. 1911. 

 II. S. 935. 



